SICCATIVES ET SES APPLICATIONS. 



177 



Les substances connues sous les noms de gris de zinc , couleur 

 de fer et couleur -diamant , ont également été analysées. La seconde 

 renfermait 2 parties d'huile de lin bouillie pour 10 p. de matières 

 fixes. La troisième était composée , sur 100 p., de 45,9 de prin- 

 cipes huileux et de 54,1 de matières fixes. On a trouvé dans 

 les matières minérales: 



Gris de zinc. Couleur de fer. Couleur diamant. 



Zinc métallique.... 92,7 Sulfate de baryte:. 4-8,8 Oxyde rouge de fer . . 18,7 



Oxyde de zinc 4,6 Céruse 38,7 /Alumine (sol. d. H Cl.) 10,1 j g 



Sable , carbonate | 27 Zinc métallique. .. . 12,5 'Sbj Alumine (ins. d.HCl.) 23,1 \ 



de chaux , eau. . . j & \ Acide silicique 48,7 



Peinture du fer. L'oxydation du fer se faisant beaucoup plus 

 activement une fois que la rouille a pris naissance en un point 

 quelconque, il est nécessaire de combattre le mal dès sa première 

 apparition: sans attendre que le moment soit venu de repeindre 

 l'ouvrage en entier, il faut couvrir de couleur tcus les endroits 

 où la rouille se montre, et mettre autant de soin à préserver 

 ceux qui sont cachés à la vue que ceux qui sont exposés aux 

 regards. 



Il ne peut qu'être utile de garnir les grands ouvrages en fer, 

 en des endroits peu apparents , de pièces de zinc en contact métal- 

 lique avec le fer, afin de mettre celui-ci dans un état électrique 

 qui s'oppose à l'oxydation ; le fer seul doit alors être recouvert 

 de peinture, le zinc reste à nu. 



C'est surtout dans les points où les différentes pièces d'un 

 ouvrage se joignent, aux vis, aux boulons etc., qui servent à 

 opérer l'assemblage, que l'oxydation commence de préférence, 

 pour se propager de là sur toute la surface. Ce sont donc ces 

 parties qu'il faut surtout garantir, tant à l'intérieur qu'à l'exté- 

 rieur. Toutes les surfaces destinées à être mises en contact avec 

 d'autres devront être bien débarrassées de rouille préalablement, 

 puis enduites d'une matière préservatrice, en couche assez épaisse 

 pour que tous les interstices se trouvent remplis. Le goudron de 

 houille est préférable, pour cet objet, aux couleurs à l'huile; les 

 acides gras de l'huile favorisent plus ou moins l'oxydation, une 

 fois qu'elle a commencé; le goudron, jamais. 



Archives Néerlandaises. T. I. 12 



